324 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



Nr. 33. 



verarbeitet. Von beiden Gattungen wurde ein Tlieil der 

 Stcke gehrtet, whrend man den anderen ungehrtet 

 anliess. Alle Stcke hatten vor dem Einhngen in das 

 Luftbad die mittlere Temperatur des Beobachtungs- 

 raumes angenommen und wurden eingehngt, als die 

 Temperatur des Luftbades nahezu 200" erreicht hatte. 

 Der Beobachter notirte nun fr jeden an der Hand seiner 

 Musterskale abzuschtzenden Farbenton die Zeit seines 

 Eintritts, gemessen von dem Moment des Einhngens an, 

 sowie die Anzeigen der in die Metalllegierung eintauchen- 

 den Thermometer. 



Die Ergebnisse dieser Versuche sind an der vorher 

 angegebenen Stelle ausfhrlich mitgetheilt; hier wird es 

 ausreichen, auszugsweise einige Zahlen zusammenzustellen. 

 Die nachfolgende Tatel giebt die gemessenen Zeiten und 

 Temperaturen fr drei der wichtigsten Farben, Orange 

 (Braungelb), Dunkelblau und Meergrn. 



( (rnge . . 

 Dunkelblau 

 Meergrn . 



II. Vollkrper. 

 Ungehrtete Stcke. 



20 

 29 

 37 



295 

 351 

 387 



Gehrtete Stcke. 



306 



363 

 388 



Orange ... 24 284 22 30t 22 



Dunkelblau . 35 336 32 354 29 



Meergrn . . 43 360 36 374 33 



Die Tafel zeigt, dass der Eintritt einer bestimmten 

 Anlauffarbe bei Stahl von der Hrte desselben und in 

 noch hherem Grade von seiner Zusammensetzung ab- 

 hngt, dass aber ferner die Art der Erwrmung nicht 

 minder von wesentlicher Bedeutung ist. Endlich tritt 

 schon Lei den der Tafel zu Grunde liegenden Versuchen 

 deutlich hervor, dass nicht bloss die Hhe der Tempe- 

 ratur, sondern auch die Dauer ihrer Einwirkung fr den 

 Eintritt einer bestimmten Farbe maassgebend ist. 



Was zunchst den Einfluss der Hrte betrifft, so er- 

 geben die Versuche, dass der Eintritt des Orange, sowie 

 des Dunkelblau auf gehrteten Stcken durchweg eine 

 erheblich hhere Temperatur erfordert als auf ungehr- 

 teten. Fr Meergrn tritt bei deutschem und englischem 

 Stahl dieser Unterschied ebenso deutlich hervor, nur bei 

 Wolframstahl wird er last unmerklich, vermuthlich, weil 

 bei diesem sehr harten Material die zur Erzeugung des 

 Meergrns erforderliche Temperatur zureicht, um die vor- 

 angegangene Hrtung wiederaufzuheben. 



Ibr Kinlliiss der Zusammensetzung des Stahls machl 

 sich schon bei Vergleichung der Zahlen fr englischen 

 und fr deutschen Stuhl kenntlich. Ganz auffallend ist 

 aber die Abweichung der fr Wolframstahl gefundenen 

 Wertlie von denjenigen fr die anderen Stahlsorten. Ge- 

 hrtete und angehrtete Stcken verhalten sich dabei 

 nicht wesentlich verschieden. Am grssten sind die Unter 

 schiede fr die ungehrteten Ringkrper, dort ist die 

 Temperatur des Dunkelblau bei Wolframstahl um 65 



hher als bei deutschem Stahl und die Temperatur des 

 Meergrn um 77 u hher als bei englischem Stahl, wh- 

 rend bei letzterem Material der Unterschied zwischen den 

 Temperaturen des Orange und des Meergrn nur 4T' J 

 ausmacht. 



Ueberraschend ist es, dass fr Vollkrper und fr 

 Ringkrper sonst gleicher Art durchaus verschiedene Be- 

 dingungen gefunden worden sind. Whrend das Dunkel- 

 blau, z. B. bei gehrteten Stcken von deutschem Stahl 

 in Ringform nach 38 Minuten und bei der Temperatur 

 von 320 eintritt, zeigt es sieh bei gehrteten Vollkrpern 

 derselben Stahlsorte schon nach 32 Minuten, aber bei 

 einer Temperatur von 354, also in krzerer Zeit und bei 

 wesentlich grsserer Erhitzung. Nur bei Wolframstahl 

 tritt dieser Unterschied nicht auf, und es ist leider nicht 

 mglich gewesen, dieses ausnahmsweise Verhalten weiter 

 zu verfolgen, weil Stahl der entsprechenden Zusammen- 

 setzung nicht sofort wieder zu beschaffen war. Der Grund 

 fr die bei Ring- und bei Vollkrpern hervorgetretenen 

 Unterschiede ist ausschliesslich in der verschiedenen Art 

 ihrer Erwrmung zu suchen. Whrend nmlich, wie vor- 

 her angegeben wurde, bei dem Anlassen der Ringkrper 

 diese von der Luft des Bades unmittelbar umgeben wur- 

 den, waren die Vollkrper zunchst in eine Wanne mit 

 flssiger Metallmischung eingesenkt, deren Gewicht ihrem 

 eigenen etwa gleichkam. Da aber die specinsehe Wrme 

 jener leichtflssigen Legierungen geringer ist als diejenige 

 des Stahls und deshalb das Verhltniss der Oberflche 

 zur Wrmekapacitt der Masse in beiden Fllen ver- 

 schieden war, so musste sich das Metallgemisch mit dem 

 Vollkrper schneller erwrmen als der Ringkrper, ob- 

 wohl auch dessen Hhlung mit Metalllegierung ausgefllt 

 war. Um die Richtigkeit des angegebenen Grundes fr 

 das verschiedene Verhalten der Ring- und Vollkrper zu 

 prfen, wurden mehrfache besondere Versuche an- 

 gestellt. Zunchst hat man Ringkrper, in derselben 

 Weise wie vorher Vollkrper, in flssige Metalllegierungen 

 gesetzt und gleichzeitig die Hhlung des Ringes mit der- 

 selben Legierung angefllt. Da zeigte sich, wie es nach 

 der angefhrten Erklrung nthig war, dass der Eintritt 

 der Farben in noch krzerer Zeit, aber bei noch hherer 



Temperatur erfolgte als 



bei 



den Vollkrpern. Sodann 



wurde durch einen Versuch direkt nachgewiesen, dass bei 

 gleichartiger Erwrmung die Gestalt der Krper fr den 

 Eintritt der Farben durchaus ohne Einfluss ist. Zu diesem 

 Behte wurden 2 Krper aus englischem Stahl von sehr 

 verschiedener Gestalt miteinander fest verbunden, hierauf 

 wurden sie in eine grssere Messingwanne mit flssiger 

 Metallmischung gebracht und darin bis nahe an ihre 

 Oberflche eingetaucht, so dass die Uebereinstimmung der 

 Erwrmung fr beide Krper dauernd gesichert war. Die 

 Messingwanne wurde nun in ein Luftbad eingehngt, 

 dessen Heizung durch Oeldmpfe erfolgte, so dass man 

 seine Temperatur schrittweise steigern konnte. Bei einem 

 ber weit mehr als zwei Stunden fortgesetzten Versuche 

 blieben die Frbungen beider Stcke fortdauernd unter 

 sich in Uebereinstimmung, whrend sie in dieser Zeit 

 vom Blassgelb bis zum Hellblau Fortschritten. 



Das wichtigste Ergehniss unserer Versuche liegt 

 jedenfalls in dem strengen Nachweis dafr, dass die Tem- 

 peratur allein fr den Eintritt einer bestimmten Farbe 

 nicht maassgebend ist, dass vielmehr auch die Dauer 

 ihrer Einwirkung in Betracht kommt. Schon die der 

 Tafel zu Grunde liegenden Versuche zeigen dies deutlich, 

 obwohl die Unterschiede in der Einwirkungsdauer hier 

 gering sind und sich nur in einem Falle bis zu 20 Minuten 

 erheben. Es gelang aber in besonderen, auf mehrere 

 Stunden und, zum Theil, Tage ausgedehnten Versuchs- 

 reihen, schon bei verhltnissnissig sehr niedrigen Tem- 



